Erniittelmig krystallog-raph. Coiistanteu u. d. Grades ihrer Zuverlässigkeit. Oo i 



derselben zu 2, 3, 4, ferner das speeilisehe Gewicht des regulären 

 Schwefelsilbers an glänzenden, wohl ausgebildeten Krystallen einer 

 in der Handsammlung Nr. 2 befindlichen Stufe neueren Vorkommens 

 von Freiberg. Es ergab sich 



Akanthit von Freiborg 

 Nr. 2 



Akanthit von Freiberg 

 Nr. 1 



Akanthit von Freiberg 

 (iMittel) .... 



Akanthit von Joaehinis- 

 thal 



Glaserz von Freiberg . 



Miltlercs Walir- 



specifi- scliciii- 



sches licher 



Gewicht Fehler 



Äusserste Werlhe 



Zahl der 

 üestiin- 

 mungen 



Angewandte 

 Quantitäten 



7-192 



7199 



7196 



7-246 

 7-296 



0-007 



0007 



0-005 



0004 

 0-004 



7-168 und 7-236 



7-164 „ 7-220 



7-164 „ 7'236 



7-188 „ 7-326 

 7-269 „ 7-317 



6 



5 



11 



15 

 6 



0-57 Gr. 



0-04 



1-21 



0-53 



2-77 



Das zu diesen Bestimmungen benutzte, mit grijsster Sorgfalt 

 ausgewählte Material diente auch zu der von Herrn Wesel sky, 

 Adjunct im Laboratorio des Herrn Profes^r Schrott er vorgenom- 

 menen quantitativen chemischen Untersuchung, über deren Ergebniss 

 in kurzem eine Mittheilung zu erwarten ist. 



Die krystallographische Untersuchung war durch die Kleinheit der 

 Krystalle 9» die Menge der Formen, ihre oft sehr unvollständige Aus- 

 bildung und die geringe Beständigkeit der Kanten winkel etwas erschwert. 

 Das System ist das rhombische. Die Formen, deren gemessene Winkel 

 die Data zur Berechnung der Axenwerthe der Grundform gegeben 

 haben, sind, nar-h der Häufigkeit ihres Vorkommens geordnet: 



;; = Hl 



(/ =011 ],;ings|»rlsnia 



h = 211 



a = 100 n.irilllclM' 



d = 101 Oiicrprisma 



m = 1 \{) Vcrlicalprismii 



r ^- 213 



c = 001 Ua.sis 



Ä' = 010 Länti-slläohp 



n = 121 



r' =^ 031 



') DIp |)iir<-hinr«4(*r «init im Mild-I I 



